(i'tO LÉON GUILLET — LÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 



mations que peuvent subir certains produits par 

 trempe, recuit, écrouissage, refroidissement, toutes 

 questions sur lesquelles nous avons insisté à 

 maintes reprises et qui ne peuvent trouver place ici. 



m. — Alliacés de cuiviu:. 



s; 1 . — Bronze3 ordinaires. 



On sait que les bronzes sont des alliages cuivre- 

 Étain. MM. Heycok et Neville ont publié en 1903, 

 dans les PJjilosopJuciil Transactions, un Mémoire 

 extrêmement remarquable, qui peut être donné 

 comme un modèle de recherches sur la constitution 

 de ces alliages. 



Nous nous contenterons de reproduire ici ce qui 

 a trait aux alliages industriels, c'e^l-à-dire ceux 

 renfermant plus de 30 °/„ de cuivre. 



Le diagramme que nous donnons (fig. 2i) est 

 celui de MM. Heycok et Neville, revu tout dernière- 

 ment par M. Shepherd, savant américain, dont les 

 recherches sur les alliages, déjà fort nombreuses, 

 sont d'une précision remarquable. 



On y voit figurer six constituants : a, [i, y. S, 

 Cu'Sn et H . 



Les caractéristiques de ces constituants sont les 

 suivantes : 



a est formé par des solutions isomorphes avec le 

 cuivre pur et renfermant de à 9 ° „ d'étain. Le 



■?600 



Kig. 22. — Diagramme de soIiJi/icalion des bronzes 

 MM. Slieiiherd et Uploa. 



chlorure ferrique en solution cliloriiy(liii]ue 

 noircit, tandis que preste intact; 



p est constitué par des solutions solides coni 

 nant de 2"2,."; ù 27 ° /„ d'étain ; 



y correspond à des solutions solides dont 



teneur en étain varie de 28 à 37 "„ d'élain. L'acide- 

 chlorhydrique attaque p et respecte y, 



S, que MM. Ueycock et Neville ont regardé 

 comme le composé Cu'Sn, esl une solution solide. 



Fit;. 2:î. — Broozr imlnstriel (Cu = 84 :'Sii = \i:Zn = d 

 — Attaciue à l.i solution ammoniacale d'o.vyJe (le cuivir 

 (G = 200(1.) 



L'oxydation à chaud colore o en brun, tandis <\ur 

 Cu'Sn reste intact; 



H est une solution dont la composition est très 

 voisine de CuSn. 



Ce constituant résiste mieux que tous autres 

 aux réactifs indiqués et même à l'oxydation juir 

 l'air. 



L'observation micrograpliique d'un bronze ordi- 

 naire (fig. 23) permet donc de dire : 



1" Quel traitement il a subi, s'il a été trempa, 

 refroidi lentement, etc.. ; 



2" Après recuit, quelle est approximativement la 

 teneur en cuivre et, par conséquent, quelles soni 

 ses applications. 



S 2. — Bronzes spéciaux. 



I.a question des bronzes spéciaux n'a pas été étu- 

 diée. Nous examinerons tout à l'heure celle des 

 laitons spéciaux; nous tenons seulement à faire 

 remarquer qu'une étude semblable doit être faite 

 sur des bronzes spéciaux : nous l'avons déjh 

 commencée, nous espérons la conduire rapidement 

 à bonne fin. 



Disons aussi que, dans les bronzes au plomb 

 (fig. 2'i), le plomb garde sa personnalité et que, s'il 

 entre en s(jiulion, c'est en très faibles quantités. 



S •). — Laitons ordinaires. 



Leur constitution vient d'être fixée par M. Shep- 

 herd. Les alliages de cuivre et de zinc industriels, 

 renferment entre 100 et 'M " „ de cuivre. Leur 

 constitution est la suivante : 



